TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
표 3.1-4 볼트. 고장력볼트 및 기초볼트 등의 제품 규격

번호

명칭

종류

KS B 1002

6각 볼트

4.6

KS B 1010

마찰 접합용 고장력 6각 볼트,

6각 너트, 평 와셔의 세트

1종(F8T/F10/F35)1)

2종(F10T/F10/F35)1)

4종(F13T/F13/F35)1)

KS B 1012

6각 너트

4.6

KS B 1016

기초 볼트

모양: L형, J형, LA형, JA형

강도등급구분: 4.6, 6.8, 8.8

KS B 1324

스프링 와셔

-

KS B 1326

평 와셔

-

KS F 4512

KS F 4513

건축용 턴버클 볼트

건축용 턴버클 몸체

S,E, D

ST, PT

KS F 4521

건축용 턴버클

-

주1) 각각 볼트/너트/와셔의 종류
용접재료는 표 3.1-5에 나타낸 KS에 적합한 것으로 하고, 모재의 재질 및 용접조건을 고려하여 적절히 선택한다.
표 3.1-5 용접재료

번호

명칭

KS D 3508

피복 아크 용접봉 심선재

KS D 3550

피복 아크 용접봉 심선

KS D 7004

연강용 피복아크 용접봉

KS D 7005

연강용 가스 용접봉

KS D 7006

고장력 강용 피복아크 용접봉

KS D 7023

저온용 강용 피복아크 용접봉

KS D 7025

연강 및 고장력강용 마그용 용접 솔리드 와이어

KS D 7101

내후성강용 피복아크 용접봉

KS D 7104

연강, 고장력강 및 저온용 강용 아크용접 플럭스 코아선

KS D 7105

일렉트로 가스 아크용접용 플럭스 코아선

KS D 7106

내후성강용 탄산가스 아크용접 솔리드 와이어

KS D 7109

내후성강용 탄산가스 아크용접 플럭스 충전 와이어
3.2 철근 및 콘크리트
(1) 철근 및 콘크리트의 품질은 KDS 14 20 00을 따른다.
3.3 형상 및 치수
(1) 구조용 강재의 형상, 치수 및 그 허용차와 관련하여 강구조 건축물과 관련되는 강재는 KDS 41 31 00의 규정에 따르며 교량 강구조용 강재는 KDS 24 00 00의 규정에 따른다.
(2) 볼트, 고장력볼트, 기초볼트 및 턴버클 등 접합요소의 형상 및 치수는 표 3.1-4에 나타낸 KS의 규정에 적합한 것으로 한다.
(3) 용접에 의한 조립재는 KDS 41 31 00 및 KCS 24 00 00에서 규정하는 제품정밀도기준에 적합한 형상 및 치수로 한다.
3.4 재료의 강도
3.4.1 강재의 강도
(1) 표 3.1-1에 나타낸 구조용 강재의 항복강도 및 인장강도 는 표 3.4-1~표 3.4-3에 나타낸 값으로 한다. 다만, 표 3.4-1~표 3.4-3에 항복강도 및 인장강도가 정의 되지 않은 강재는 표 3.1-1의 관련 KS표준에 명시된 재료의 강도값을 사용한다.
표 3.4-1 주요 구조용 강재의 재료강도(MPa)

강도

강재

기호

판 두께

SS235

SS275

SM275

SMA2751)

SS315

SM355

SMA3551)

SS410

SM420

SS450

SM4602)

SMA4603)

SS550

16mm 이하

235

275

275

315

355

410

420

450

460

550

16mm 초과

40mm 이하

225

265

265

305

345

400

410

440

450

540

40mm 초과

75mm 이하

205

245

255

295

335

-

400

-

430

-

75mm 초과

100mm 이하

205

245

245

295

325

-

390

-

420

-

100mm 초과

195

235

235

275

305

-

380

-

-

-

330

410

410

490

490

540

520

590

570

690

주1) SMA275CW,CP, SMA355CW, CP 적용두께 100mm 이하

주2) SM460B, C는 주문자 제조자 협정에 따라 150mm 이하 강판 제조 가능

주3) SMA460W, P 적용두께는 100mm 이하
표 3.4-1 주요 구조용 강재의 재료강도(MPa) (계속)

강도

강재

기호

판 두께

HSB380

HSM3801)

HSB460

HSB6902)

HSA6502)

SM275-TMC3)

SM355-TMC3)

SM420-TMC3)

SM460-TMC3)

100mm 이하

380

460

690

650

275

355

420

460

100mm 이하

500

600

800

800

410

490

520

570

주1) HSM380 적용두께는 40mm 이하

주2) HSA650, HSB690 적용두께는 80mm 이하

주3) 열가공제어(TMC)를 한 경우 두께에 따른 항복강도의 저감없이 기준값(16mm이하의 항복강도)을 적용한다

강구조 건축물에 적용되는 TMC강재의 적용두께는 80mm 이하
표 3.4-1 주요 구조용 강재의 재료강도(MPa) (계속)

강도

강재

기호

판 두께

SN275

SN355

SN460

SHN2752)

SHN3552)

SHN4202)

SHN4602)

6mm 초과

40mm 이하

275

355

460

275

355

420

460

40mm 초과

100mm이하

2551)

335

440

100mm이하

410

490

570

410

490

520

570

주1) SN275A의 항복강도는 265MPa

주2) SHN강의 적용두께는 75 mm 이내
표 3.4-2 강관의 재료강도(MPa)

강재

기호

강도

SGT2751)

SRT2752)

STP2755)

SGT3551)

SRT3552)

STP3555)

SGT4101)

SRT4102)

STP380

STKM3804)

SGT4501)

SRT4502)

STP450

SGT5501)

SRT5502)

STP550

SHT410

SHT4603)

SKY400

SKY490

SKY500

275

355

410

380

450

550

410

460

235

315

385

410

500

540

500

590

690

550

590

400

490

500

주1) 적용두께는 40mm 이하

주2) 적용두께는 30mm 이하

주3) 적용두께는 25mm 이하, 세립 킬드강

주4) 적용두께는 40mm 이하

주5) STP275, STP355강의 인장강도()는 각각 400, 490MPa 이상

비고1) 강제갑판(SDP)의 재료강도는 모재의 강도 적용
표 3.4-2 강관의 재료강도(MPa) (계속)

강도

강재

기호

판 두께

SNT275E

SNT275A

SNT355E

SNT355A

SNT460E

SNT460A

SNRT295E1)

SNRT360E1)

SNRT275A2)

SNRT355A2)

40mm 이하

275

355

460

295

360

275

355

40mm 초과

100mm이하

255

335

440

-

-

-

-

100mm이하

410

490

570

410

490

410

490

주1) SNRT-E 강관의 적용두께는 6~22mm, 두께 12mm를 기준으로 항복비와 연신률이 다름

주2) SNRT-A 강관의 적용두께는 6~40mm, 두께 12mm를 기준으로 항복비와 연신률이 다름
표 3.4-3 경량 및 기타 구조용 강재의 재료강도(MPa)

강재

기호

강도

SWH275

SSC275

SHP2751)

SWH355

SHP3551)

SWH420

SHP4501)

SWH460

SPY3452)

SPY380M

SPY450

SY300

SY400

SPA3)

275

355

420

450

460

345

380

450

300

400

355

410

490

520

550

570

450

500

550

500

550

4904)

주1) 16mm 이상의 SHP 강의 항복강도()는 각각 265, 345, 440MPa

주2) SPY345M의 인장강도()는 485MPa 이상

주3) SPA -H 적용두께는 16mm 이하 열간압연 강판, 강대 및 형강, SPA-C 적용두께는 0.6mm 이상, 2.3mm 이하 냉간압연 강판 및 강대

주4) 두께 3mm 미만 SPA-H 강판 및 강대의 인장강도는 주문자 제조자 협정에 따라 510 MPa 이상 적용가능
(2) 표 3.1-2에 나타낸 표면처리제품, 단조품, 선재 및 선재2차제품의 항복강도 및 인장강도 는 해당 KS 표준에 명시된 재료의 강도 값을 사용한다. 특히, 단조품의 경우 해당 KS 표준에서 명시하고 있는 열처리 조건에 따른 재료의 강도 값을 사용해야 한다.
3.4.2 접합재료의 강도
(1) 고장력볼트의 규정 최소강도는 표 3.4-4에 나타낸 값으로 한다.
표 3.4-4 고장력볼트의 재료강도(MPa)

볼트 등급

최소 강도

F8T

F10T

F13T

640

800

900

1000

1170

1300
(2) 일반볼트의 규정 최소강도는 표 3.4-5에 나타낸 값으로 한다.
표 3.4-5 일반볼트의 최소인장강도(MPa)

볼트 등급

최소강도

4.61)

240

400

주 1) KS B 1002에 따른 강도 등급
3.4.3 철근 및 콘크리트의 강도
(1) 철근 및 콘크리트의 강도는 KDS 14 20 00을 따른다
3.5 물리상수
(1) 설계 계산에 사용되는 강재의 물리상수의 값은 표 3.5-1을 사용한다.
표 3.5-1 물리상수

종류

물리상수의 값

강과 주강의 탄성계수(MPa)

210,000

PS강선, PS강봉의 탄성계수(MPa)

205,000

PS강연선의 탄성계수(MPa)

195,000

주철의 탄성계수(MPa)

100,000

강의 전단탄성계수(MPa)

81,000

강과 주강의 포아송비

0.30

주철의 포아송비

0.25

강의 열팽창계수(1/℃)

1.2×
3.6 기타 강재
3.6.1 핀, 롤러 및 록커
(1) 핀, 롤러 및 록커의 재료강도는 3.1.1의 해당 재료의 KS 표준에 따른다.
3.6.2 스터드 전단연결재
(1) 스터드 전단연결재의 줄기 지름은 19 mm, 22 mm 및 25 mm를 표준으로 하며 재질은 KS B 1062를 따른다. 스터드 전단연결재의 항복강도는 235 MPa 이상, 인장강도는 400 MPa 이상으로 한다.
3.6.3 스테인레스 강재
(1) 스테인레스 강재는 KS D 3698, KS D 3705, KS D 3706, KS D 3697 등의 KS표준에 따른다.
3.6.4 케이블
(1) 케이블로 사용되는 강재는 표 3.1-2의 선재․선재 2차제품의 관련 KS표준에 따른다.